CEISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TEKNAIEES. 



111 



courbes est un point de transformation. Ainsi que nous l'avons dirjà 

 ^1, ce point de transformation est déterminé par le point de contact 

 ^^^' la surface Ç et du plan bitangent au cône C.AB; il doit d'ailleurs 

 *'w'e situé en dehors du triangle des trois i)liases CM„ M),. Si Ton 

 S'haïsse p. ex. la température;, la surface s'élève complètement au-dessus 

 ''U plan bitangent, et il peut se former la courbe /^3 de la fîg. 27, ainsi 

 ^lue nous l'avons déjà fait voir. Mais on reconnaît aisément qu'il peut 

 '^'2 produire un autre contact eucore; il peut arriver notamment, qu'à 

 Line température déterminée la surface ^ touche le cône C.AB en un 

 second point. Dans ces conditions, on obtient sur la courbe tp de la 

 ^E- -^7 un minimum de température; alors la température ne s'élève pas 

 coutuiuellement de p vers /■ , mais elle commence par s'abaisser d'abord 

 pour s élever eusuite. Ceci sufKra pour que le lecteur apporte lui-même 

 outes les modifications possibles dans les types d, e,/'et(j. 



JNous allons considérer mainieunut une complication de toute antre 

 lature. On sait qu'il y a des liquides biiuiires qui se séparent, par élé- 

 S'ïiou de température, eu deux couches liquides, et qu'inversement 

 ^teYation de température peut provoquer la disparition des deux 

 ouches li(piides et la formation d'un liquide homogène. 

 Ijes cristaux mixtes ])euvent présenter des phénomènes analogues, 

 ^mettons d'abord qu'au-dessous d'une certaine température les cris- 



taux 

 tein 



mixtes forment une série ininterrompue, et qu'au-dessus de cette 

 perature la série des cristaux mixtes offre une lacune. Cette tempé- 

 ature est alors une température critique pour les cristaux limites et, 

 onime la lacune daus la série des cristaux mixtes disparaît par abais- 

 eineut de la température, nous parlerons d'une température critique 

 Hiiuia. A des températures suffisaanment basses, la courbe ç dos cris- 

 '^ux mixtes sera donc entièrement convexe vers le bas; mais, à des 

 ^'nperatures relativeuunit élevées, elle présentera une portion concave, 

 offrii.a deux points d'iuHexion. A mesure que la température s'abaisse, 

 •^^^ deux ])oints d'inflexion vont eu se rapprochant, et, à la tempéra- 

 ^l'e critique, ils se confouilent au point criti(iue, qui donne la compo- 

 ^^'■lon des cristaux mixtes critiques. 



Il 



peut arriver aussi que la température critique est un maximum. 



est alors au-dessous de cette température que la série des cristaux 

 ^^i^tes présente une lacune, qui disparaît à des températures plus éle- 

 *^<^s. Examinons maintenant l'influenoe de ces phénomènes sur la courbe 

 '^'^ solidification. 



